176 
Sitzungsberichte 
alten Puddelprocess auftretenden Reaction des Eisenoxyds auf den 
Phosphor. Es sind hier zwei völlig getrennte Operationen erfor¬ 
derlich, welche in verschiedenen Temperaturen stattfinden. In ein 
Roheisenbad wird flüssige Eisenoxydschlacke oder umgekehrt in ein 
Schlackenbad wird flüssiges Roheisen eingeführt; beides mengt sich 
in einer Temperatur des flüssigen Roheisens und die Reaction findet 
fast augenblicklich statt. Der grösste Theil des Phosphors und fast 
sämmtliches Silicium geht in die Schlacke, während der Kohlen¬ 
stoff beinahe ganz im Roheisen verbleibt. 
Das Product ist demnach ein gereinigtes, aber gekohltes Eisen, 
welches entweder als Qualitätseisen gepuddelt und auf Schmiede¬ 
eisen in gewöhnlicher Weise verarbeitet, oder im Siemens-Ofen, 
Pernot-Ofen oder im Converter wie Hämatiteisen entkohlt und zu 
Gussstahl oder Flusseisen gemacht wird. Die Form der Oefen ist 
dabei eine gleichgültige, wenn nur die Bedingung einer guten Ver¬ 
mischung erfüllt wird. 
Herr Bell benutzt neuerdings einen rotirenden Ofen, welcher 
nicht völlig umgedreht wird, sondern 3 j i Umdrehung nach rechts 
und darauf ebensoviel nach links macht; er ist mit einer wasser¬ 
gekühlten Brücke versehen, über welche das in gewöhnlicher Weise 
hergestellte Eisenoxydfutter hin fortgeht. Das Roheisen wird in 
geschmolzenem Zustande in den Ofen gelassen und gleich darauf 
(etw r a 30 pCt. des Einsatzes) Schlacke, bestehend aus Eisenoxyd und 
etwas Hammerschlag, als Flussmittel hinzugefügt. Alsdann beginnt 
das Schaukeln des Ofens, wobei Eisen und Schlacke immer von 
einer Seite der Brücke auf die andere fliesst und so ein inniges 
Gemenge beider bewirkt. Auf diese Weise entphosphort er Einsätze 
von 3 / 4 Ton Roheisen innerhalb 6 Minuten derart, dass er aus 3,5 pCt. 
Kohlenstoff 2,75 bis 3,25 pCt., aus 1,7 pCt. Silicium 0,10 bis 0,5 pCt. 
und aus l 1 ^ pCt. Phosphor 0,05 bis 0,125, im Mittel 0,094 pCt. Phos¬ 
phor erhält, also ein Roheisen, welches den besten Qualitäten gleich 
steht. Die Schlacke wird in einem gewöhnlichen Flammofen mit 
Sumpf, und Plan-Steinkohlenrost eingeschmolzen. 
Der Process von Krupp ist im Wesen völlig dem Bell’schen 
gleich, seine Anwendung des Pernotofens, dessen drehender Heerd 
eine geneigte Axe hat, wodurch die Massen in schaukelnde Bewe¬ 
gung kommen, oder eines anderen Ofensystems und seine Combi- 
nation mit dem Converter ändert das Wesen der Sache nicht. 
Professor Schönfeld gab ein Referat über den derzei¬ 
tigen Stand der Frage, ob innerhalb der Mercursbahn 
noch ein anderer Planet, oder auchmehrere solcher sich 
um die Sonne bewegen. Für die Existenz eines solchen ist seit 
mehr als 20 Jahren besonders Leverrier aus theoretischen Gründen 
eingetreten, indem er aus den Beobachtungen der Vorübergänge 
